language: de

Über die Entmischung von Lösungen des Polymethacrylesters IP

Von E. JENCKEL und J. DELAHAYE
Aus dem Institut für theoretische Hüttenkunde und physikalische Chemie der Techn . Hochschule Aachen
(Z. Naturforschg. 7a, 682-692 [1952];

[eingegangenam 19. April 1952)]

) Es wurden die Löslichkeitskurven einer Anzahl von Fraktionen des Polymethacrylsäuremethylesters mit Polymerisationsgraden von 500 bis 30 000 in p-Cymol, n-Propanol und ^/-Butanol bestimmt. Es wurden die Koordinaten des kritischen Lösungspunktes thermodynamisch berechnet. Hierbei bewährt sich vorzüghch ein Ansatz für die Mischungsentropie athermischer Lösungen von Miller in Verbindung mit einem quadratischen Ausdruck ß xl für die Lösungswärme und die zusätzhche Entropie der irregulären Lösung, in dem fz = a ß(T zu setzen ist.

F ^ür binäre Lösungen aus hochmolekularen und